m 
tino; y el zinc se determina por diferencia. Este ensayo es 
suficiente para averiguar si las monedas están dentro de la 
ley respectiva á su composición. 
Si se desea determinar, además, las corlas cantidades de 
plomo, de antimonio y de hierro que suelen contener, se 
procede de este modo. 
Se reduce la moneda á limaduras, separando con un imán 
el acero que haya podido desprenderse de la lima ; se mezcla 
un gramo de estas limaduras con tres gramos de carbonato 
sódico seco y puro, y con otros 3 de azufre en flor. La mez- 
cla, colocada en un crisol de porcelana, de capacidad sufi- 
ciente para que no rebose al entrar en fusión, se funde al 
calor de una lámpara de espíritu de vino, de doble corriente. 
Después de haberle dejado enfriar, se echa el crisol en una 
cápsula de porcelana de 12 á 15 centímetros de diámetro con 
150 ó 200 centímetros cúbicos de agua, y se calienta para 
facilitar la disolución del sulfuro sódico y de los sulfuros, de 
estaño y de antimonio solubles en el sulfuro alcalino. Se filtra 
esta disolución para separarla de los sulfuros insolubles de 
cobre, plomo, hierro y zinc, y en ella se determinan el estaño 
y el antimonio, precipitándolos en estado de sulfuros con áci- 
do cloro-hídrico diluido hasta reacción un poco ácida, filtran- 
do y lavándolos con una disolución de cloruro sódico y des- 
pués con otra de acetato de amoniaco. Se trasladan estos sul- 
furos, húmedos todavía, á una cápsula de porcelana, separán- 
dolos tan completamente como sea posible del filtro, y se 
agrega una disolución concentrada de 10 gramos de ácido 
oxálico; se pone todo á hervir y cuando el líquido esté tan con- 
centrado que el ácido oxálico cristalice por enfriamiento, se 
hace pasar una corriente de hidrógeno sulfurado durante 20 
minutos. El sulfuro antimonioso se precipita y se recoge en 
un filtro tarado cuando el líquido esté ya frió; se seca el fil- 
tro á 120° y se deduce de la cantidad de sulfuro antimonioso 
Sb*S* la de antimonio contenida en la liga. 
(Se continuará. y 
